PARTIE EXPERIMEINTALE. 
.139 
Or f‘( . 
Zinc et . 
OR. 
Premier Entier 
refroidissement. refroid. 
Zinc 10,000 à 9,474 — 9,304. 
) ' 8,4aa 
Argent 10,000 à 8,936 — 8,686. 
Marbre blanc. . . . 10,000 à 8,101 — 7,863. 
Marbre commun . . 10,000 à 7,342 — 7,43S. 
Pierre calcaire dure . 10,000 <à 7,383 — 7,516. 
firès 10,000 à 7,368 — 7,627. 
Verre 10,000 à 7,103 — 5,932. 
Plomb 10,000 à 6, .526 — 7.500. 
\ Etain 10,000 à 6,324 — 6,051. 
Pierre calcaire tendre . 10,000 à 6,087 — 5,811. 
Glaise ..... 10,000 à 5,814 — .5,077. 
I Bismuth 10,000 à 5,658 — 7,043. 
I Porcelaine .... 10,000 à 5,526 — 5,593. 
f Antimoine .... 10,000 à 5,395 — 6,348. 
I Gcre 10,000 à 5,349 — 4,462. 
) Eraie io,000 à 4, .571 — 4,452. 
' 10,000 à 2,989 — 3,293. 
ZINC. 
/ Argent 
Marbre blanc . . . 
I Grès ; 
Plomb 
Étain . , . . . 
Pierre calcaire tendre . 
Glaise 
I Bismuth 
I Antimoine . . . . 
I Craie 
i Gypse 
10,000 à 8,904 — 8,990. 
10,015 
10,000 à 8,305 — 8,424. 
7.194 
10,000 à 6,949 — 7,333. 
6,838 
10,000 à 6,051 — 7,947. 
4,940 
10,000 à 6,777 — 6,240. 
5,666 
10,000 à 5,536 — 7,719. 
4,435 
10,000 à 5,484 — 7,458. 
4,373 
10,000 à 5,343 — 7,547. 
4,33a 
10,000 à 5,246 — 6,608. 
4,135 
10,000 à 3,729 — 5,862. 
3,618 
10,000 à 3,409 — 4,268. 
a, 308 
aa. 
